388 



CaO . . . . 



0'006 Proč. 



MgO . . . . 



Unbest. Spuren 



K 2 . . . . 



00036 Proč. 



Na 2 .... 



00044 „ 



Fe 2 3 u. A1 2 3 . 



00232 „ 



SO, .... 



0-0014 „ 



Durch Behandlung mit Wasser wurden aus dem Sandstein bloss 

 0*0006% S0 3 erhalten. Es ist selbstverständlich, dass, um so geringe 

 Mengen genau bestimmen zu können, entsprechend grosse Quanti- 

 täten Substanz verwendet wurden unter Beobachtung des dadurch 

 gebotenen zweckmässigen Verfahrens. 



Behandelt man den Sandstein, nachdem er zerdrückt wurde, um 

 die Quarzkörner zu trennen, mit Wasser, so lässt sich eine feine hell- 

 gelbe, thonige Substanz abschlämmen, welche aber das Bindemittel 

 zu sein scheint. Der von dieser Substanz befreite Quarz gab bei 

 der Totalanalyse, mit Flusssäure aufgeschlossen, folgende Kesultate: 

 CaO .... 1 



MgO . 

 K 2 . 

 Na 2 . 

 Fe 2 3 u. Al a O 



2^3 



Spuren 



0025 Proc. 

 0-018 „ 

 0-48 „ 



Die gelbe abschlämmbare Substanz zeigt eine ausgezeichnete 

 Plasticität, daraus geformte Gegenstände lassen beim Trocknen kein 

 Verziehen und auch nicht die geringsten Risse wahrnehmen. Selbst 

 Blättchen von nahezu Papierdünne zeigen dieses Verhalten; es ist 

 dies gewissermassen eine von der Natur fertig hergestellte Masse, 

 die unmittelbar zur Erzeugung von Thonwaaren z. B. Siderolith 

 geeignet wäre. 



Die vollständige Analyse dieser Substanz ergab folgende Daten : 



Si0 2 .... 52*04 



Al 2 3 + Fe 2 3 34-95 



CaO .... 0-5 



MgO .... Spurei 



K 2 .... 0-225 



Na 2 .... 0*034 



H 2 .... 12*76( 

 Die physikalische Beschaffenheit der Masse und die Zusammen- 

 setzung deuten darauf hin, dass sie der Hauptsache nach aus Kaolin 

 besteht; nur ist ein Überschuss von Si0 2 vorhanden, so dass sie als 

 ein Gemenge von Kaolin mit feinst zertheiltem Quarz aufzufassen wäre. 



Al 2 3 + Fe 2 



o 3 



34-95 



(mit etwas Ti0 2 ) 



CaO 



, 



, , 



0-5 





MgO 



. 



. 



Spuren 





K 2 



. 



. 



0-222 





Na 2 



. 



. 



0034 





H 2 



. 



. 



12*760 





